42 
Heinrich Liidtke: Über die Eigenschaften 
Tabelle 17. 
Zeit 
Elektrom. Kräfte 
a 
b 
c 
Anfangs 
0,1040 
0,0988 
0,1033 
Nach 1 Minute. 
0,0968 
0,0988 
0,0968 
„ 2 Minuten. 
0.0914 
0,0984 
0,0915 
o 
° }> 
0,0882 
0,0981 
0,0834 
4 
V » 
0,0813 
0,0954 
0.0768 
K 
0,0605 
0,0897 
0,0734 
Auch hier ist die elektromotorische Kraft positiv, d. h. 
der Spiegel ist positiver Pol. Die gefundenen Werte sind 
ungefähr ebenso gross als bei Spiegeln der Böttgerschen 
Methode. Lässt man aber das Silber sich nach unten ab¬ 
setzen, so ist die Rückseite meist ganz matt von einem 
feinen daran haftenden körnigen Pulver, und man erhält dann 
weit grössere Werte u. zw. bis zu + 0,15 Volt. Spiegel, 
welche ich in der Weise hergestellt hatte, dass ich eine 
lprocentige ammoniakalische Silbernitratlösung durch eine 
Reduktionsflüssigkeit reduciert hatte, die durch Kochen von 
Rohrzuckerlösung mit Weinsäure erhalten war, also entspre¬ 
chend der letzten Liebigschen Methode, jedoch ohne den Zu¬ 
satz von weinsaurem Kupfer, lieferten, wenn das Silber sich 
nach oben abgesetzt hatte und die Spiegel in der Kälte, d. h. 
ohne Erwärmen, hergestellt und getrocknet waren, folgende 
V T erte für die elektromotorischen Kräfte in 0,042 procentiger 
Schwefelsäure. 
Tabelle 18. 
Zeit 
Elektrom. Kräfte 
Bemerkungen 
a 
b 
Nach 1 Min. 
0,1108 
0,0944 
Die Spiegel waren 
o 
" ;> 
0.1089 
0,0951 
positiver Pol. 
Q 
° 
0,1033 
0,0934 
4 „ 
0,0973 
0,0920 
„ 5 „ 
0,0855 
0,0899 
„ io ,, 
0,0635 
0,0617 
Wendet man statt ganz verdünnter Schwefelsäure ver¬ 
dünnte Lösungen anderer Säuren oder Salze an, so erhält 
man fast stets ganz analoge Werte. Dies ist auch natürlich, 
